94 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



berücksichtigen, dass die in diesen letzteren Wert hineingehende »Über- 

 vvärme«. der hohen Viskosität wegen, verhältnismässig bedeutend ist, 

 dürfen wir aus dem obigen den Schluss ziehen, dass die Krystalli- 

 sation der Melilithmineralien in den gemischten gegenseitigen Lösungen 

 von Melilithmineral und Anorthit bei einer Temperatur unterhalb des 

 Schmelzpunkts des Melilithminerals vor sich geht. 



— Über die Ursache zu der Erstarrung der intermediären Melilith- 

 Anorthit-Lösungen als Glas (oder als feste Lösungen) verweisen wir auf 

 die vorläufige Besprechung in Teil I, S. 74 und auf einen unten fol- 

 genden Abschnitt: »Weshalb ist Glas eine feste Lösung«. 



— Eine Schmelzpunkt-Erniedrigung zwischen Anorthit und Melilith 

 ergibt sich ferner durch eine Versuchsserie von P. Gredt^ über »die 

 Bildungstemperaturen der Hochofenschlacken«. Diese Untersuchungen 

 wurden in der Weise ausgeführt, dass Orthosilikatmischungen von SiO.^, 

 AL^Oo,, CaO — in einer Untersuchungsserie auch mit M^O — hoher 

 Temperatur ausgesetzt wurden ; mit Seger-Kegeln wurde die Temperatur, 

 bei welcher die Mischungen schmolzen, abgelesen. Diese »Bildungs- 

 temperaturen« liegen höher als die Erstarrungspunkte der schon gebil- 

 deten Lösungen (s. S. 81 — 82); der Unterschied muss aber, wenn die 

 Versuche unter genau denselben Bedingungen ausgeführt werden, einiger- 

 massen konstant sein. 



G redt's Bestimmungen der C^ï-yl/2-Orthosilikate — von i.o Ca : 

 0.0 A/., bis 0.5 Ca : 0.5 A/^ und ohne M£- — erleuchte ich graphisch 

 an Fig. 8. Es zeigt sich auch hier, dass die intermediären, zwischen 

 Melilith und Anorthit liegenden Mischungen, viel leichter schmelzbar als 

 Anorthit und etwas leichter schmelzbar als die Normalzusammensetzung 

 {7 Ca: lAl^) des Meliliths sind. Dass dieser letztere Unterschied nicht 

 erheblicher ausgefallen ist, rührt wahrscheinlich daher, dass in den in 

 der Nähe des Meliliths liegenden Gemischen, wegen Mangels an Mg, 

 neben Melilith auch ein anderes Mineral [Ca^SiO^^ }) gebildet wurde 

 (cfr. S. 91). — Hierin ist ferner vielleicht die Ursache auch dazu zu 

 suchen, dass keine Schmelzpunkt-Erniedrigung zwischen \ Ca : 0.0 Al^ 

 und 7 Ca : i Al^ (0.875 Ca : 0.125 -^^2) wahrgenommen wurde. 



Diejenige Mischung, welche die niedrigste Bildungstemperatur ergab, 

 war das Orthosilikat mit 0.75 Ca : 0.25 A/^; durch Ersetzung von etwas 

 Ca durch Mg in dieser Mischung wurden noch etwas niedrigere Tempe- 

 raturen beobachtet. 



1 Stahl und Eisen, 1889, II. 



